nodule 



Volume 



C.-E. GUILLAUME. — VARIATION DU MODULE D'ÉLASTICITÉ DU FER SgiS 



peuvent généralement ' être attribuées à des variations de la distance 

 des molécules , on devra s'attendre 'à trouver des variations considé- 

 rables du module là seulement où le volume éprouve une variation 

 importante. C'est donc dans le passage du fer S au fer / que la rigi- 

 dité du fer doit augmenter brusquement. 



Les changements de volume du fer et ceux de son module seront 

 donc représentés par deux courbes d'allure symétrique, telles que 

 celles de la figure i . 



En retournant à l'ex- 

 périence de M. Howe, 

 on verra aisément qu'on 

 pouvait avoir de justes 

 raisons de n'en interpré- 

 ter qu'avec beaucoup de 

 circonspection l'intéres- 

 sant résultat. En elïet, 

 si nos déductions sont 

 exactes, on ne devrait 

 pas observer, dans la 

 chauffe d'une barre de 

 fer, un raidissement sui- 

 vi immédiatement d'un retour au module primitif. Et , s'il en était 

 ainsi, il serait inadmissible que les transformations, transportées 

 aux températures ordinaires, pussent se traduire par une longue 

 liériode de changement anomal du module. Il est donc extrêmement 

 probable que les causes de trouble indiquées plus haut ont agi pour 

 fausser l'observation de M. Howe et lui enlever le sens qu'il avait 

 pensé pouvoir lui donner. 



Je ne sam-ais me dispenser de repéter ici une conclusion d'ordre 

 plus général, présentée déjà à l'occasion d'un précédent travail : 

 c'est que l'étude des propriétés des alliages du fer avec un corps 

 abaissant la température de ses transformations de manière à les 

 rendre très facilement accessibles à l'expérience permettent souvent 

 de tirer, relativement au fer pur, des conclusions plus exactes et 

 plus délicates que celles auxquelles conduit son étude directe, à 

 moins de s'entourer d'un ensemble de précautions qu'il n'est pas 

 toujours facile de réaliser. 



FiG. I. 



